( '92 ) 

 dix ans : mais de telles gangues ne doivent pas être chargées de plus d'un 

 volume et demi de sable ; 



» 4°- Que les blocs où le traass a remplacé la pouzzolane de Rome, toutes 

 circonstances égales d'ailleurs, ont été attaqués aussi après cinq ans d'im- 

 mersion autour du fort Boyard, et qu'après douze ans ils étaient fortement 

 altérés et menacés d'une destruction prochaine, ce qui justifie les observa- 

 tions du laboratoire sur la supériorité de la pouzzolane de Rome ; 



» 5°. Que les blocs en ciment deGuétary, de la Mortagne et de la Norte 

 de France (Isère), dont les indices de stabilité sont au-dessous de 0,80 (i), 

 ont été, les deux premiers, détruits eii quelques mois au Boyard, et le der- 

 nier attaqué à Marseille après quatre ans, tandis que les blocs et autres 

 ouvrages en ciment de Médina et de Ziunaya, dont les indices sont respec- 

 tivement de 0,90 et de 0,976, subsistent depuis plus de quinze ans, tant 

 sur, les côtes de la Manche qu'en Espagne, dans la rade de Saint-Sébas- 

 tien. 



» Un seul ciment a fait exception au Boyard, c'est celui de Nine-Elms, 

 dont quelques blocs ont été attaqués et détruits, tandis que d'autres sub- 

 sistent encore après dix ans d'immersion . L'indice de ce ciment est de o,So ; 

 c'est justement la limite inférieure de la catégorie des ciments résistants; 

 cette différence dans la stabilité de ces blocs, en supposant le ciment de 

 Nine-Elms constant dans sa composition, pourrait tenir, d'après M. Garnier, 

 à ce que tous n'ont pas été confectionnés de la même manière ni dans les 

 mêmes circonstances. Pour les uns, en effet, on a rencontré un temps 

 humide et tempéré, pour les autres un temps sec et chaud. Ces blocs, géné- 

 ralement, n'ont été immergés que longtemps après leur confection, tandis 

 que le même ciment dont les échantillons ont été conservés dans les baquets, 

 et celui qui lie les maçonneries exécutées sur place, ayant subi l'immersion 

 presque immédiatement après la prise, sont encore intacts après quatorze ans. 

 » Il est certain qu'un ciment ou tout autre composé hydraulique immergé 

 sec, et dans le tissu duquel l'eau de mer a pu s'introduire par imbibition, 

 doit offrir plus de prise à l'action saline que lorsqu'il s'est refusé à cette 

 imbibition par une immersion effecttiée immédiatement après la prise; mais 

 le fait de destruction totale d'un côté, et de conservation intégrale de l'autre, 

 par cette seule circonstance, est trop important à constater pour que l'on ne 



, (i) Nous désignons sous le nom d'indice de stabilité le rapport de' la chaux prise pour unité 

 à la somme silice plus alumine dans un ciment quelconque, le fer, le sable et autres principes 

 aussi inertes écartés. 



